284 ARGILE DE COMBAL 
on y remarquoit quelques taches vertes qui n’ont donné au- 
eune couleur à l’eau qu’on a versée dessus: on verra, en effet, 
que cette couleur n'étoit point due au manganèse. 
Etendue d’une suffisante quantité d’eau, la masse s’est 
dissoute en totalité dans un excès d'acide hydrochlorique. 
La dissolution évaporée à siccité a laissé un résidu de cou- 
leur jaune; ce résidu s’est redissous dans de l’eau aiguisée 
d’acide hydrochlorique, à l'exception d’une matière blanche, 
qui a offert tous les caractères de la silice, que la potasse 
liquide à dissoute sans résidu sensible, et at le poids re- 
présentoit 44 parties. 
La silice étant séparée, j'ai sursaturé la dissolution par de 
l’'ammoniaque; j'ai obtenu un précipité floconneux, abondant, 
rougeâtre, qu'une dissolution de potasse caustique a séparé 
en deux portions. L’une, dissoute par la potasse, étoit de 
l’alumine ; car précipitée par le muriate d’ammoniaque, elle 
s’est redissoute entièrement dans’ de la potasse caustique et 
s’est convertie en alun par l’addition d’un excès d’acide sul- 
furique. L’autre portion du précipité, insoluble dans l’alcali, 
a été dissoute aisément par l'acide hydrochlorique étendu 
d’eau, à l’aide de la chaleur, et cette dissolution a donné un 
précipité bleu pur par l'hydrocyanate triple de potasse. C’é- 
toit donc de l’oxide de fer. 
L” aluminé obtenue Hands 20 parties et l'oxyde de 
fer 19. 
Après la séparation de l’alumine et de l'oxyde de fer, la 
dissolution contenoit encore deux substances, de la chaux 
et de la magnésie’en petite quantité. 
»ffoxalate d’ammoniaque a formé un précipité d’oxalate 
